TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 롤러다짐용 콘크리트로 시공하는 본댐 공사에 대한 시방을 제시한다.
① 롤러다짐용 콘크리트의 시공조건
② 롤러다짐용 콘크리트의 재료운반, 포설, 다짐, 마무리, 양생 및 보호
③ 롤러다짐용 콘크리트 시험시공
④ 롤러다짐용 콘크리트의 품질관리
· KCS 54 50 05 콘크리트 중력식 댐 콘크리트 배합공
· KCS 54 50 10 콘크리트 중력식 댐 콘크리트 타설 및 축조공
· 불도저: 콘크리트를 다지기 전에 덤프트럭에서 내린 후에도 콘크리트의 분리를 적게 하고 진동롤러다짐을 용이하게 사용하기 위하여 콘크리트를 균일한 두께로 펴고르기할 수 있는 장비이다.
· 박층 펴고르기: 롤러다짐용 콘크리트를 불도저에 의해 수회에 걸쳐 얇게 펴고르는 방법이다. 일반적으로 롤러에 의한 다짐을 고려하여 1 리프트(Lift)의 높이보다 약간 높게 펴고른다.
· 진동다짐: 펴고른 콘크리트의 표면에 진동롤러를 사용하여 다짐하는 방법이다.
· 타설중지 거푸집: 리프트 상 타설 구획을 정하기 위한 끝마무리 거푸집을 말한다.
· 층(Layer) 포설: 1리프트(Lift)상 수개의 블록을 수평 전면에 걸쳐 콘크리트를 치는 방법이다.
· 확장레이어공법(ELCM: Extended Layer Construction Method): 30 mm 내외의 슬럼프치를 갖는 콘크리트를 사용하여 세로이음을 설치하지 않고 연속하여 복수의 블록을 한번에 타설하고, 가로이음을 매설 거푸집 또는 진동줄눈절단기 등에 의해 조성하는 일종의 면상공법으로 통상 콘크리트 중력식댐에 적용된다.
· GERCC(Grout Enriched Roller Compacted Concrete): 댐 상하류 노출면의 표면처리를 위해 롤러다짐용 콘크리트 포설 후 물-시멘트비가 1.0 정도에 유동화제(Super Plasticizer)를 혼합한 그라우트를 붓고 봉다짐으로 마무리하는 공법이다.
· SLM(Sloped Layer Method): 넓은 롤러다짐용 콘크리트 부설 층(layer) 간의 일체성을 높이기 위하여 0.3m 매 층을 10개층 단위의 높이 3.0m 1단으로 1/10~1/40의 경사로 부설하는 방법으로 부설경사는 시간당 롤러다짐용 콘크리트 타설율과 댐 상하류 폭 등에 따라 결정된다.
· RI(Radio Isotope)시험: 방사선 투과를 통해 콘크리트의 밀도를 계산하는 시험방법으로 진동롤러로 다짐한 후 콘크리트의 다짐정도를 판단하기 위한 시험법이다.
(1) 수급인은 롤러다짐용 콘크리트를 시공하기 전에 롤러다짐용 콘크리트가 적용되는 구조물별 시공상세도와 시험시공 결과를 포함한 다음의 내용이 포함된 롤러다짐용 콘크리트 시공계획서를 작성, 공사감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.
① 댐 콘크리트 포설 리프트 계획
② 월별 콘크리트 포설 계획
③ 콘크리트 포설 설비 운영계획
④ PC패널, 강재 거푸집 계획
⑤ 다짐장비의 형식과 시방
⑥ 콘크리트 양생, 콘크리트 냉각, 매설계기 설치 등의 계획
⑦ 기타 필요한 사항
(2) 수급인은 롤러다짐용 콘크리트 시공이전에 시험시공계획서, 시공상세도를 포함한 각 리프트 및 필요시 블록별 콘크리트 시공계획서를 작성, 롤러다짐용 콘크리트 시험시공 전에 공사감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.
(3) 수급인은 롤러다짐용 콘크리트 공사를 위하여 세부공정계획, 사용장비 및 인력동원계획, 현장 밀도 시험 계획, 지수공 설치 계획 등 기타 필요한 부대작업계획 등을 포함한 시공계획서를 작성, 공사 착수 전 공사감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.
(1) 수급인은 롤러다짐용 콘크리트를 타설하기 전에 효율적인 콘크리트 배합, 운반시간, 포설속도, 포설두께, 다짐방법, 현장 밀도측정방법, 현장밀도. 양생방법 등을 결정하기 위하여 설계도서의 관련규정에 의한 현장 롤러다짐용 콘크리트의 시험시공을 시행하여야 한다.
(2) 현장 롤러다짐용 콘크리트의 시험시공에서 평가하여야 할 사항은 다음과 같다.
① 현장배합, 콘크리트 워커빌러티(VC 값)
② 운반시간, 포설시간, 포설두께, 다짐방법 및 횟수, 현장 밀도
③ 콘크리트 양생방법, 타설이음면 청소방법 및 모르타르 부설 조건
④ 현장 콘크리트 생산설비의 생산속도 및 운반 장비의 운반 속도
⑤ 리프트면의 부착성 및 수밀성 확인자료(코어채취 등의 방법)
⑥ 기타 공사감독자가 필요하다고 판단하는 사항
1.5.2 재료 및 장비
(1) 롤러다짐용 콘크리트 시험시공에 사용하는 롤러다짐용 콘크리트 등의 재료는 공사감독자와 협의하여 선정하여야 한다.
(2) 롤러다짐용 콘크리트 시험시공에 사용하는 장비는 수급인이 공급하여야 하며, 설계도서의 관련 규정의 롤러다짐용 콘크리트 공사에 사용할 장비와 동일한 규격이어야 한다.
(3) 롤러다짐콘크리트댐 시험시공에 사용하는 장비는 시공 시 주변 작업자의 안전을 확보할 수 있는 안전장치를 갖춘 것이어야 하며, 포설두께 및 다짐 횟수 등을 숫자로 확인할 수 있고 자동으로 기록되는 장치를 갖춘 장비를 투입하여 현장품질관리에 만전을 기하여야 한다.
1.5.3 시험장소
(1) 롤러다짐용 콘크리트 시험타설은 설계도서에 명시된 장소에서 시행한다.
(2) 본 댐 외의 지역에서 시험타설을 하는 경우 기초지반은 댐 사면경사와 동일하게 경사면을 만들고 표면을 고르며, 깨끗하게 정리한 후 관련규정에 따라 기초지반을 다져야 한다. 이때 기초지반의 다짐은 댐 사면다짐용으로 규정된 다짐장비로 10회 이상 다져서 시험타설 작업 중이나 작업 후에 기초지반의 침하가 없도록 하여야 한다.
1.5.4 롤러다짐용 콘크리트 시험시공 방법
(1) 롤러다짐용 콘크리트 시험타설은 실시설계에서 규정된 콘크리트 배합, 운반시간, 포설속도, 포설두께, 다짐방법, 현장 밀도측정방법, 현장밀도. 양생방법 등을 기준으로 구간별로 기준치를 변화시켜가며, 시험을 실시하여야 한다.
(2) 콘크리트 포설두께, 다짐 장비 및 횟수, 1회 시공 면적 등은 본 댐 롤러다짐용 콘크리트 공사 조건과 동일하게 실시하여야 한다.
1.5.5 롤러다짐용 콘크리트공에 수반하는 기타 콘크리트
롤러다짐용 콘크리트의 시공은 기본적으로 파이프쿨링을 실시하지 않는 것이 원칙이지만, 암착부 콘크리트와 거푸집면에 접하여 시공하는 콘크리트 등에 대해서는 수화열 제어 검토 후 필요시 파이프쿨링 계획을 수립하여 실시하여야 한다.
수급인은 롤러다짐용 콘크리트 타설 시에는 각 리프트와 필요시 블록 별로 콘크리트 생산량, 타설량, 타설시간, 다짐횟수, 공사 중지시간, 현장밀도 등을 기록하여 공사감독자에게 제출하여야 한다.
(1) 콘크리트 재료에 관한 사항은 KCS 54 50 05(2) 내용을 따른다.
(2) 콘크리트 타설 및 축조 시에 필요한 지수판, 지수판 이음매, 이음매 배수공, 거푸집 공사에 사용되는 재료는 KCS 54 50 10의 관련항목에 따른다.
(1) 수급인은 롤러다짐용 콘크리트를 시공하기 전에 타설면의 청소, 시공장비 및 인력의 준비, 지수공 시공 준비 등에 대한 처리를 완료하고 공사감독자의 검사를 받아야 하며, 공사감독자가 롤러다짐용 콘크리트를 시공하도록 승인하는 경우에만 시공을 시작하여야 한다.
(2) 롤러다짐용 콘크리트의 운반은 재료분리, 이물질 유입, 콘크리트의 수분변동 등이 최소화 되도록 공급되어야 하며 트럭, 컨베이어(Conveyor), 케이블 크레인(Cable Crane) 등 공사여건에 따라서 운반방법을 결정한다.
(3) 수급인은 롤러다짐용 콘크리트가 충분히 양생하기 전에 타설면 위로 중량물 등을 이동시키게 하여서는 안 되며, 부득이한 경우에는 콘크리트면을 강판 등으로 보호한 후 콘크리트에 유해한 진동이나 충격을 주지 않는 수준으로 통행하여야 한다.
(4) 롤러다짐용 콘크리트 공사를 시작하기 전에 도면을 면밀히 검토하여야 하며, 이상이 발견되면 수정하여야 한다.
(5) 롤러다짐용 콘크리트의 바닥면을 사전에 조사하여 바닥면이 구조물을 지지할 수 있을 정도로 평탄하고 단단한지 또는 용수의 상황이나 느슨한 재료나 부스러기 등 이물질이 있는지 여부를 확인하여야 한다.
3.1.2 재료운반
(1) 사전에 정해진 타설 구획내의 댐 콘크리트의 운반, 타설 및 다짐은 연속으로 신속하게 실시해야 한다. 또, 타설 구획 내의 댐 콘크리트의 타설 순서는 타설 도중의 노출면적을 가능한 한 작게 하도록 정해야 한다.
(2) 댐 콘크리트의 품질에 악영향을 끼칠 것 같은 강우 시에는 댐 콘크리트의 타설을 실시해서는 안 된다. 또한 작업 중의 강우에 의해 어쩔 수 없이 타설을 중지하는 경우에는 타설이 중단된 단면은 수평타설 이음매에 준한 처리를 해야 한다.
3.1.3 콘크리트 타설 준비
(1) 암반위에 댐 콘크리트를 타설할 때에는, 암반의 표면에 연약한 바위, 바위 부스러기, 그 외의 이물질을 제거하고 용수개소는 적절한 방법으로 처리해야 한다.
(2) 경화한 콘크리트위에 새로운 댐 콘크리트를 타설 할 때에는 수평타설 이음매의 처리 및 청소를 해야 한다.
(3) 댐 콘크리트를 타설하는 암반의 표면이나 수평타설 이음매는 습윤상태가 된 후에 모르타르를 포설해야 한다.
(4) 모르타르의 배합은 암반과 댐 콘크리트의 접촉면 및 수평타설 이음매가 구조적인 약점이 되지 않도록 정하여야 한다. 이를 위하여 모르타르의 물-결합재비는 타설하고자 하는 댐 콘크리트의 물-결합재비와 동일하던지 그것보다 작은 값으로 할 필요가 있다.
(5) 모르타르의 포설 두께는 확실한 포설이 될 수 있도록 암반의 표면에는 20 mm, 수평타설 이음매에서는 15mm를 표준으로 한다. 또한, 모르타르를 포설하고부터 댐 콘크리트를 타설할 때까지의 시간이 길어지게 되면 모르타르의 건조나 응결이 시작하기 때문에 모르타르를 한 번에 포설하는 범위는 30분 정도 내에 댐 콘크리트를 타설할 수 있는 범위로 한다.
(6) 강우 시에 댐 콘크리트를 타설할 경우, 강우가 혼입하여 물-결합재비를 변화시키거나 모르타르를 유출시키는 등 품질에 악영향을 미치기 때문에 강우가 심한 경우에는 타설을 피해야 한다.
(7) 연속하여 콘크리트 타설을 하는 콘크리트 시공 이음부(Construction Joint)는 다음 단계의 콘크리트를 타설 직전에 레이턴스 등 콘크리트 부착에 유해한 이물질을 완전히 제거하고,
다음 단계의 콘크리트 타설은 콘크리트의 수분이 손실되지 않도록 물을 뿌려 축축하게 하여야 한다. 공사감독자가 별도로 지시하지 않는 한 모든 시공 이음면은 와이어 브러쉬(Wire Brush)로 타설면을 긁은 후 물로 깨끗하게 씻어내야 한다.
(8) 수급인은 콘크리트 포설과정에서 재료의 분리나, 워커빌리티(Workability) 손실 또는 현장에 콘크리트 포설을 한 후 응결되기 이전에 1% 이상의 공기 함유량의 손실이 발생하지 않도록 적절한 콘크리트의 운반방법이나 타설장비, 운반시간, 타설 방법 등을 강구하여야 한다.
(9) 콘크리트의 되비비기는 허용되지 않으며, 콘크리트가 굳어져 포설을 제대로 할 수 없는 콘크리트는 모두 버려야 한다.
(10) 모든 콘크리트는 가능한 한 타설 위치에 직접 운반하여 재료의 분리가 일어나지 않도록 콘크리트 타설을 하여야 한다.
(11) 수급인은 콘크리트 포설시 재료분리가 발생되지 않도록 하기 위한 슈트(Chute)와 기타 조절설비를 사용하여야 한다.
(1) 롤러다짐용 콘크리트는 아주 된 콘크리트이기 때문에 타설 장소에 댐 콘크리트를 배출할 때에는 재료의 분리를 최소한으로 억제하도록 주의를 기울여야 한다.
(2) RCD 댐에서는 상ㆍ하류면 부근, 타설 중지 거푸집 부근 등에 사용하는 유슬럼프 콘크리트와 롤러다짐용 콘크리트의 경계부에서는 롤러다짐용 콘크리트를 배출할 때 재료의 분리가 발생하기 쉽기 때문에 유슬럼프 콘크리트를 먼저 타설하고 롤러다짐용 콘크리트를 타설한다.
(3) 덤프트럭에서 배출한 롤러다짐용 콘크리트의 재료 분리는 불도저로 뒤섞으면서 균질하게 되도록 불도저로 박층으로 얇게 포설하여야 한다.
(4) 롤러다짐용 콘크리트는 1층(Layer)당 포설두께를 약 300 mm로 하며, RCD 댐에서는 750mm 리프트의 경우에는 3층으로, 1.0m 리프트의 경우에는 4층으로 포설하고 진동롤러로 다짐하므로 1층당 포설 두께는 약 270mm가 되도록 포설한다.
(5) 암반위의 콘크리트는 균열발생 방지를 위하여 기존 1 리프트의 1/2 높이 이하로 나누어 칠 수 있도록 한다.
(6) 암착부 및 댐 기초 덴탈콘크리트 타설에 사용하는 콘크리트는 유슬럼프 재료로 댐 본체 콘크리트 설계강도보다 낮지 않도록 시공하여야 한다.
(7) 포설한 레인의 단부에서 재료의 분리가 집중되기 쉽기 때문에 분리된 재료를 불도저로 뒤집어 두었다가 다음 레인의 댐 콘크리트와 함께 뒤섞어 균질한 댐 콘크리트로 만들어 다짐한다.
(8) 얇은 층으로 박층 펴고르기를 하면 불도저에 의한 전압효과도 기대할 수 있어 진동롤러에 의하여 다짐이 끝난 후에도 보다 밀실한 댐 콘크리트를 얻을 수 있다. 따라서 롤러다짐용 콘크리트의 포설은 불도저가 댐 콘크리트 위를 자주 주행할 수 있도록 한다.
(9) RCC공법에서는 축조높이가 올라갈수록 한 층으로 포설하여야 하는 면적이 넓어져서 원활한 재료의 공급이 어려울 경우 SLM(Sloped Layer Method) 방법을 적용하면 시간당 콘크리트 타설량을 조절할 수 있다.
(10) RCD공법에서는 공정 속도를 높이기 위하여 수개의 블록을 한 번에 타설하는 확장레이어 공법(ELCM)을 적용할 수 있다.
(11) RCD공법에서는 수평시공이음에 모르타르 펴고르기를 하므로 이음 배수공이 모르타르에 의해서 막히지 않도록 주의한다.
3.1.5 콘크리트 다짐
(1) 롤러다짐용 콘크리트는 매우 된 콘크리트이기 때문에 소요 밀도가 충족되도록 적정 다짐성능을 가지고 있는 진동롤러를 사용하여야 한다.
(2) 진동롤러의 기종은 지금까지의 시공사례를 참고하여 결정해야 하며, 새로운 기종을 채용하는 경우나 리프트의 두께를 증가시키는 경우에는 미리 시험시공을 수행하여 소요 다짐성능이 있는지를 확인해야 한다.
(3) 롤러다짐용 콘크리트는 매우 된 콘크리트이기 때문에 댐 콘크리트를 혼합에서부터 다짐까지 오랜 시간 동안 수행하게 되면 소요 다짐이 이루어지지 않으므로 롤러다짐용 콘크리트는 혼합에서 다짐까지 신속히 수행하여야 한다.
(4) 혼합에서 다짐까지의 허용시간은 댐 콘크리트의 재료와 배합, 기온과 습도 등에 의하여 달라지며 지금까지의 실적에 의하면 하절기에는 3시간 정도, 동절기에는 4시간 정도로 하는 경우가 많음을 참고로 시험시공을 통해 결정하여야 한다.
(5) 진동롤러에 의한 다짐횟수는 충분한 다짐밀도를 얻을 수 있도록 과거의 실적이나 시험시공에 기초하여 결정한다.
(6) 롤러다짐용 콘크리트가 소요 밀도로 다짐되었는지 여부는 콘크리트 표면의 침하가 거의 발생하지 않는 것, 롤러다짐용 콘크리트의 표면에 시멘트 페이스트가 약간 비치는 것 등의 상태가 확인될 때까지 수행하여야 한다.
(7) 지금까지의 실적에 의하면 롤러다짐용 콘크리트의 다짐은 리프트 두께를 300mm로 하는 경우 4회, 500mm의 경우 6회, 0.7 ~ 1.2m의 경우 12회로 하는 경우가 많다. 또한, 진동다짐을 수행한 후의 롤러다짐용 콘크리트 표면에는 잔 균열이 발생하거나 작은 입경의 골재가 다짐되지 않고 남아 있는 경우가 많기 때문에 최종 마무리로써 무진동 또는 수평진동으로 1회 왕복의 다짐을 한다.
(8) 진동롤러의 차륜 단부에서는 충분한 다짐을 기대할 수 없기 때문에 인접한 레인의 경계부분에서 200mm 정도 중첩하여 다짐을 수행한다.
(9) 외부 콘크리트(유슬럼프 콘크리트)와 내부 콘크리트(롤러다짐용 콘크리트), 갤러리부근 등의 구조용 콘크리트(유슬럼프 콘크리트)와 내부 콘크리트(롤러다짐용 콘크리트)의 이종배합 경계부는 각각의 다짐방법이 다르기 때문에 충분한 다짐이 곤란하고, 롤러다짐용 콘크리트의 재료 분리도 발생하기 쉽기 때문에 이와 같은 이종배합의 경계부에서는 슬럼프 콘크리트측에 내부진동기를 삽입하여 충분히 다짐하여 일체화를 기하여야 한다.
(10) 타설 중지 거푸집 부근이나 강우에 의한 타설 정지된 면도 이와 같은 방법으로 소요 밀도가 확보되도록 다짐을 시행한다.
3.1.6 표면 마무리
(1) 저수지에 접한 댐의 상류면은 필요한 수밀성을 확보할 수 있도록 마무리해야 하며, 외기에 접하는 댐의 하류면은 필요한 내구성을 확보할 수 있도록 마무리해야 한다.
(2) 수밀성을 확보하는 방법으로 GERCC(Grout Enriched Roller Compacted Concrete) 공법을 고려할 수 있으며, 시험시공을 거쳐 적정 시공방법을 결정함이 필요하다.
(3) 댐의 월류부, 도류부 및 감세부의 콘크리트 표면은 유수나 유사에 의하여 마모된다든지 케비테이션에 의하여 손상을 받을 가능성이 있으므로 요철이 없도록 평평한 표면으로 마무리하여야 한다.
(4) 고속흐름에 마모되는 부위의 국부요철은 상기의 값보다도 작게 하며, 표면의 작은 돌기는 그라인더 등을 이용하여 제거하여 허용 한도 내로 마무리한다.
3.1.7 양생 및 보호
(1) 댐 콘크리트의 타설 후에는 살수양생 또는 담수양생을 실시하여 그 표면을 습윤 상태로 유지하여야 한다.
(3) 댐 콘크리트의 양생 방법과 양생 시기는 기온, 온도 등의 환경 조건, 리프트계획 등을 고려하여 정해야 한다.
(4) 수평타설 이음부는 상부리프트의 콘크리트를 연속해서 타설하기까지의 사이에 충분히 양생시켜야 한다. 그 양생방법으로서는 주상공법에서는 담수양생이 일반적으로 수행되고 있다. 한편, 롤러다짐공법에서는 시공기계의 운전 등의 이유로 담수양생이 가능하지 않는 경우가 많기 때문에, 스프링클러에 의한 살수양생을 일반적으로 수행한다. 담수양생이 불가능한 상·하류면은 상부에서 양생수를 흘려보내 충분한 기간 동안 양생을 하는 것이 일반적이다.
(5) 충분히 경화하지 않은 댐 콘크리트는 과다한 진동, 충격, 하중 등에 의하여 균열 등의 손상이 발생하기 쉽기 때문에 그 위에 재료를 올려놓는다든지 중량물을 낙하시킨다든지 하지 않도록 보호하여야 한다. 또한, 롤러다짐공법이나 확장레이어공법에서 재령이 짧은 댐 콘크리트 위를 덤프트럭이 주행하는 경우에는 그 표면을 강판이나 고무시트 등으로 보호하여야 한다.
(6) 댐 콘크리트의 타설을 오랜 기간 중지한 경우, 타설을 중지한 댐 콘크리트 표면과 내부에 큰 온도차이가 생겨 내부구속에 의한 온도균열이 발생할 가능성이 있고, 동절기의 한랭지에서는 댐 콘크리트가 동결할 우려가 있다. 이 때문에 댐 콘크리트의 장기 타설 중지면은 동결 및 유해한 온도균열의 발생을 방지하기 위하여 단열매트, 담수, 모래 부설 등의 방법으로 보호하여야 한다.
3.2 이음, 지수판, 배수공
3.2.1 아연도금 강판 이음
(1) 콘크리트 구조물에 대하여 의무적으로 설치하여야 하는 시공이음의 위치는 도면에 표시되어 있으며, 도면에 표시되어 있는 시공이음 이외에 수급인이 공사 편의상 필요로 하는 시공이음은 콘크리트 타설 순서와 함께 시공이음의 위치를 나타내는 시공계획서를 작성하여 공사감독자에게 승인을 받은 후에 시공하여야 한다.
(2) 아연도금 강판으로 시공 시에는 롤러다짐용 콘크리트를 포설한 후 다지기 전 진동줄눈절단기로 사전에 접힌 부분을 아래로 하여 매입한다.
(3) 아연 도금 강판은 진동줄눈절단기에 의해 콘크리트 속에 삽입할 때 형태를 유지할 수 있을 정도의 두께와 강도를 가져야 한다.
(4) 강판의 한쪽 끝은 콘크리트에 삽입한 이후 블레이드를 올릴 때 겹쳐서 따라 올라오지 않도록 겹으로 구부려 사용한다.
3.2.2 시공이음, 세로이음
시공이음, 세로이음 공정과 관련된 시방내용은 KCS 54 50 10 및 KCS 14 20 00의 관련항목에 따른다.
3.2.3 지수판 및 이음매 배수공
지수판 및 이음매 배수 공정과 관련된 기준내용은 KCS 54 50 10 및 KCS 14 20 00의 관련항목에 따른다.
3.3 댐콘크리트 온도제어
(1) 롤러다짐콘크리트댐은 박층 펴고르기 및 진동롤러로 다짐을 하므로 시멘트의 수화작용에 의한 온도상승이 크지 않으나 필요시 서중 콘크리트 및 한중 콘크리트 관리기준을 고려하여 온도제어를 시행한다.
(2) 댐콘크리트 온도제어와 관련된 시방내용은 KCS 54 50 10 및 KCS 14 20 00의 관련항목에 따른다.
3.4 조인트 그라우트
조인트 그라우팅 공정과 관련된 시방내용은 KCS 54 50 10및 KCS 14 20 00의 관련항목에 따른다.
거푸집 공종과 관련된 시방내용은 KCS 54 50 10 및 KCS 14 20 00의 관련항목에 따른다.
3.6 프리캐스트 부재
롤러다짐콘크리트댐에 사용가능한 프리캐스트(Precast) 부재는 상·하류 사면 콘크리트 패널(PC Panel), 갤러리(PC Gallery), 엘리베이터 통로(PC Elevator Shaft), 라비린스 웨어(PC Labyrinth Weir), 퓨즈게이트(PC Fuse Gates) 등이다.
3.6.2 제작
(1) 프리캐스트 부재의 제작장은 제작대를 설치하고 이것을 이용하여 여러 개의 부재를 제작하는 일이 많으므로 지반의 부등 침하나 양생수에 의한 지반의 약화를 피해야 한다.
(2) 제작대는 프리캐스트 부재의 형상, 치수가 정확히 확보되고, 또한 프리스트레싱에 의한 부재의 변형이나 지점반력의 변화를 고려한 구조로 해야 한다.
(3) 프리캐스트 부재의 제작은 부재의 접합 및 조립이 정확히 되도록 주의를 기울여야 한다.
(4) 프래캐스트 부재의 표면은 용도에 따라 평활하게 다듬어야 한다.
(5) 콘크리트와 맞닿는 부위는 콘크리트와의 일체성을 높이기 위하여 표면을 거칠게 마무리 하여야 한다.
3.6.3 양생
습윤양생 대신 증기양생을 사용할 수 있으며, 이때 수급인은 양생시설, 방법 등 계획서를 공사감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.
3.6.4 검사
프리캐스트 부재는 그 재료의 품질, 프리스트레스의 양, 균열의 유무, 외관, 치수, 기타 필요한 사항에 대하여 검사해야 한다.
3.6.5 운반
(1) 프리캐스트 부재의 운반은 부재에 유해한 영향을 미치지 않는 방법으로 해야 한다.
(2) 프리캐스트 부재를 운반하는 경우에는 소정의 위치에서 지지해야 한다. 부득이 소정의 위치에서 지지할 수 없는 경우에는 부재에 유해한 영향을 주지 않는다는 것을 미리 확인해 두어야 한다.
(3) 필요한 경우에는 프리캐스트 부재의 다루기 운반 등을 위한 지지점, 접합점 등을 표시해야 한다.
3.6.6 보관
(1) 프리캐스트 부재를 보관할 때는 소정의 위치에서 지지하도록 해야 하며 지진, 기타의 예상외의 하중에 의하여 옆으로 넘어지는 일이 없도록 해야 한다.
(2) 부재를 포개 쌓아서 보관할 때는 지지재를 소정의 위치에 확실하게 두고, 부재에 예기치 않은 하중이 작용하거나 무너지지 않도록 해야 한다.
(3) PSC 그라우트를 주입하지 않은 포스트텐션 부재를 한냉기에 장기간 보관할 경우에는 덕트 내에 물이 고여서 얼지 않도록 하고, 또 덕트 내의 긴장재가 부식하는 것을 막을 수 있는 대책을 강구해 두어야 한다.
3.6.7 조립
(1) 부재는 조립도에 의하여 순서대로 조립하며, 조립된 부재의 치수오차가 누적되지 않도록 하여야 한다.
(2) 부재조립 시 구조물이 기하학적으로 완전하려면, 세그먼트(Segment)를 엄밀히 배열해야 하며, 처짐량에 대한 보완 조정이 이루어져야 한다.
(3) 설계 시에 고려한 가설공법과 다른 방법으로 가설하는 경우에는 미리 가설 시의 응력과 변형에 대하여 검토하여 안전을 확인해야 한다.
3.6.8 접합
(1) 프리캐스트 부재의 접합면은 느슨하게 붙어 있는 골재알, 품질이 나쁜 콘크리트, 레이턴스, 진흙, 기름 등 부착을 해칠만한 것을 완전히 제거하고 보수를 하여 건전하고 깨끗한 상태이어야 한다.
(2) 프리캐스트부재의 접합은 소정의 품질을 얻을 수 있도록 주의 깊게 시공해야 한다.
(3) 접합할 때에는 부재의 위치, 형상 및 덕트가 잘 일치하도록 부재를 설치하고 접합작업 및 프리스트레싱 중에 어긋나거나 비틀림이 생기지 않도록 해야 한다.
(4) 접합시의 동바리는 접합작업 중의 하중 및 프리스트레싱에 의한 부재의 탄성변형 등에 대응할 수 있는 구조와 강도를 가지고 있어야 한다.
(5) 프리캐스트 부재 밑면부는 콘크리트가 충분히 충진될 수 있도록 다짐이 필요하지 않는 고유동 콘크리트를 사용한다.
(6) 프리캐스트 부재 표면은 고압세정하여 레이턴스 제거 등 주변부에 타설하는 콘크리트와 일체화를 도모할 수 있도록 한다.
(7) 작업의 공정, 시공방법, 프리스트레싱의 방법, 콘크리트의 양생방법, 기상, 기온, 시행한 시험, 기타 특기할만한 사항에 대하여 기록해 두어야 한다.
3.7 품질관리
(1) 수급인은 설계도서의 관련 규정에 따라 롤러다짐용 콘크리트 재료 및 롤러다짐용 콘크리트의 품질관리를 위한 시험을 하여야 한다.
(2) 댐 콘크리트에 필요한 품질을 확보하기 위해, 공사 중에는 댐 콘크리트의 품질을 그 재료의 품질, 배합, 굳지 않은 때의 성상, 표준공시체의 강도, 현장에 있어서의 다짐 상황 등에 의해 관리해야 한다.
(3) 품질 관리시험에 있어서 댐 콘크리트에 필요한 품질이 확보되지 않을 우려가 있는 경우에는 그 재료, 배합, 혼합 방법, 또는 다짐 방식 등을 변경해야 한다.
3.7.2 롤러다짐용 콘크리트 품질관리
(1) 롤러다짐용 콘크리트는 무슬럼프의 콘크리트로, 압축강도는 물-결합재비 이외에 다짐 밀도에 의존한다. 또한 중력식 콘크리트 댐은 댐 콘크리트의 단위질량이 안정성에 큰 영향을 미치기 때문에 롤러다짐용 콘크리트는 필요한 밀도가 얻어질 수 있도록 다짐관리를 하여야 한다.
(2) 롤러다짐용 콘크리트의 실내시험은 표준VC시험, 대형VC시험, 공기량시험, 압축강도시험, 단위용적질량시험, 씻기시험, 인장강도시험, 재료시험 등이 있다.
(3) 롤러다짐용 콘크리트에 관련된 실내시험 세부 시행방법은 한국산업표준(KS) 관련항목에 따르며, 롤러다짐용 콘크리트 재료에 대한 품질보증 시험은 건설기술진흥법과 KCS 54 50 10 및 KCS 14 20 00의 관련항목에 따른다.
(4) 롤러다짐용 콘크리트의 현장시험으로는 현장밀도시험, 콘크리트 온도측정, 침하량측정 등을 시행한다.
(5) 다짐상태의 관리 방법에는 진동롤러의 전압 횟수에 의한 방법, RI(Radio Isotope) 밀도계에 의한 방법, 다짐시의 침하량 측정에 의한 방법 등을 시행한다.
① 진동 롤러의 전압횟수에 의한 방법은 사전에 시공시험 등에 의해 전압 횟수와 롤러다짐용 콘크리트의 다짐 밀도와의 관계를 조사하여 놓고, 전압횟수에 따른 다짐 상태를 관리한다.
② RI(Radio Isotope)밀도계에 의한 방법은 다짐한 롤러다짐용 콘크리트의 코어를 채취한 후 내부에 봉을 삽입하고 다짐 밀도를 측정하여 다짐 상태를 관리한다.
③ 다짐 시의 침하량 측정에 의한 방법은 다짐 전후의 리프트 표면의 높이를 측량하여 구하고, 이로부터 롤러다짐용 콘크리트의 다짐 밀도를 산출하여 다짐 상태를 관리한다.
(6) 공사감독자는 재료의 특성, 시험결과 또는 기타 여건을 고려하여 시험의 종류와 빈도를 조정하거나 추가시험을 지시할 수 있다.
(7) 콘크리트를 친후의 온도응력, 이음부 그라우팅의 시기선정을 위해 온도측정을 실시한다. 이를 위해 시멘트의 수화반응에 따른 콘크리트 내부의 온도분포를 측정하여 선행 냉각이나 관로식 냉각을 실시하여 균열을 방지한다.
(8) 이음부의 그라우팅은 이음부가 가장 많이 벌어진 최종안정온도, 또는 설계에서 정한 온도에서 그라우팅을 할 필요가 있다. 이 경우 2차 냉각을 할 필요가 있는지, 또 그 시기를 알기 위해서도 온도를 측정한다.
(9) 공사 중 댐 콘크리트의 이음의 개도는 콘크리트의 온도상태, 기초의 변형 등에 관계가 있으며, 그 측정은 주로 이음부 그라우팅의 시기의 선정을 위해 이음부의 개도측정을 시행한다.
(10) 일반적으로 이음의 거동은 온도강하와 상관관계가 있으며 블록의 크기나 구속조건에 따라 좌우된다. 또 기초암반이 제체의 자중에 의해 부등침하가 생겼을 경우에는 그 영향이 이음의 거동에 나타나므로 이상 유무를 점검할 수 있는 기준을 수립하여 공사감독자의 승인을 받아 관리한다.
제정 코드

주요 제정 내용

KCS 54 60 10

롤러다짐콘크리트댐

콘크리트 타설 및 축조공

·콘크리트 타설 준비, 콘크리트 타설, 콘크리트 다짐, 시공이음, 표면 마무리, 양생 및 보호, 품질관리